J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## Sainstek

## (e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Studi Eksperimental Recycled Concrete Aggregate pada Self Compacting Concrete
Shanti Wahyuni Megasari a , Gusneli Yanti b , Pandu Febryan Anugrah c a,b,c Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru 28265, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 30 Desember 2022 Revisi Akhir: 22 Mei 2023 Diterbitkan Online : 30 Juni 2023
Self compacting concrete (SCC) merupakan beton dengan fluiditas yang tinggi, memiliki  kemampuan  unuk  mengalir  serta  mengisi  celah-celah  di  dalam cetakan sehingga tidak perlu  dilakukan proses pemadatan. Recycled concrete aggregate merupakan  agregat  kasar  yang  diperoleh  dengan  memanfaatkan limbah  beton  yang  dipecahkan  untuk  dijadikan  sebagai  pengganti  material agregat kasar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nilai kuat tekan pada self  compacting  concrete dengan  memvariasikan  nilai  faktor  air  semen  (fas) yakni  0,40;  0,45;  0,50;  0,55  dan  0,60.  Metode  pelaksanaan  adalah  studi eksperimental  di  laboratorium  dengan  menggunakan  perbandingan  antara recycled concrete aggregate (RCA) dengan normal concrete aggregate (NCA) sebesar  50%  :  50%  terhadap  berat  agregat  kasar.  Bahan  tambah  berupa MasterGlenium ACE 8595  sebanyak  1,2%  dari  berat  semen.  Benda  uji berbentuk  silinder  dengan  tinggi  300  mm  dan  diameter  150  mm.  Dari  hasil pengujian  didapat  nilai  kuat  tekan  rata-rata  tertinggi  pada  fas  0,40  dengan slump-flow 650 mm yaitu sebesar 33,272 MPa dan nilai kuat tekan rata – rata terendah pada fas 0,60 dengan slump-flow 760 mm yaitu sebesar 24,130 MPa. Dari hasil analisis hubungan (r) antara fas dengan slump-flow diperoleh sebesar +0,9779,  antara  fas  dengan slump-flow  time T-50  atau viscocity diperoleh sebesar  -0,9967  dan  antara  fas  dengan  kuat  tekan  SCC  diperoleh  sebesar  - 0,9817. Hasil menunjukkan bahwa terjadinya hubungan berbanding lurus yang sangat kuat antara variasi fas  dengan slump-flow SCC serta terjadi hubungan berbanding terbalik yang sangat kuat antara variasi fas  dengan kuat tekan dan slump-flow  time T-50  SCC.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa variasi fas sangat berpengaruh terhadap nilai kuat tekan, slump-flow dan slump- flow time T-50 pada self compacting concrete .
K ATA K UNCI
Faktor Air Semen,
Kuat Tekan,
Normal Concrete Aggregate,
Recycled Concrete Aggregate,
Self Compacting Concrete

## K ORESPONDENSI
Telepon: 081275254771 E-mail: shanti@unilak.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  di  bidang  teknik  sipil  terus mengalami  kemajuan  seiring  dengan  perkembangan  era globalisasi.  Pelaksanaan  pembangunan  antara  lain  pada gedung,  jalan,  jembatan,  saluran  irigasi,  bendungan, bangunan tempat tinggal dan bangunan-bangunan lainnya banyak menggunakan material beton [1].
Peningkatan  penggunaan  beton  akan  menyebabkan peningkatan  penggunaan  agregat  alam  serta  akan dilakukan  ekstraksi  untuk  memenuhi  kebutuhannya, sehingga akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan  terkait  ketersediaan  agregat  tersebut  di  alam. Dalam  upaya  untuk  mengurangi  intensistas  penggunaan agregat  alam  maka  dimanfaatkan recycled  concrete aggregate sebagai  salah  satu  alternatif  bahan  pengisi campuran  beton.  Selain  itu,  dengan  dimanfaatkannya recycled  concrete  aggregate maka  dapat  menghindari
penumpukan limbah yang nantinya akan berdampak buruk terhadap lingkungan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  [2]  tentang  pemanfaatan recycled concrete aggregate , hasil penelitian  diperoleh  nilai rata-rata tertinggi pada kuat tekan dengan campuran 25% (RCA) dan 75% (NCA) sebesar 5,93 MPa. Kemudian pada penelitian  [3]  didapat  kuat  tekan  pada  beton  yang memanfaatkan  limbah  beton  sebagai  agregat  kasar  yakni sebesar  23,83  MPa.  Oleh  karena  itu,  beberapa  penelitian telah  dilakukan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  beton dengan mutu yang terbaik dari segi kuat tekan, workability , kehalusan dan durabilitasnya .
SCC  merupakan  salah  satu  kemajuan  dalam  bidang teknologi beton dengan kondisi yang sangat cair sehingga bisa  mengalir  dan  mengisi  celah-celah  dalam  bekisting sehingga  tidak  perlu  dilakukan  pemadatan.  SCC merupakan pilihan untuk aplikasi konstruksi dengan proses pemadatan yang sulit. SCC pada mulanya diperkenalkan di akhir  abad  ke-20  di  Eropa.  SCC  merupakan  konsep inovatif  untuk  memperoleh  beton  yang  memiliki  kualitas tinggi  yang  dapat  mengalir  namun  tetap  dalam  kondisi yang kohesif [1].
SCC  dapat  menyelesaikan  permasalahan  pekerjaan  beton yang  membutuhkan  kondisi  keenceran  yang  tinggi sehingga  bisa  dipompa  dengan  mudah.  Selain  memiliki workability yang baik, SCC  juga memiliki kekuatan yang tinggi setelah pengerasan. Semakin besar faktor air semen (fas),  maka  semakin  besar  porositas  namun  kuat  tekan justru semakin rendah. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dipergunakan bahan tambahan untuk meminimalkan porositas.  Bahan  tambah  merupakah  bahan  aditif  yang ditambahkan pada campuran SCC untuk mempercepat atau memperlambat  pengikatan  beton  serta  meningkatkan kekuatan beton.
MasterGlenium ACE  8595  merupakan superplasticizer dengan  mekanisme  yang  unik  untuk  dapat  meningkatkan efisiensi  dispersi  semen  [4].  Bedasarkan  kondisi  tersebut dilakukanlah  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh  dari recycled  concrete  aggregate sebagai  material  pengganti agregat kasar terhadap kuat tekan SCC.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Self Compacting Concrete (SCC)
Self compacting concrete (SCC) merupakan inovasi beton yang dapat dipadatkan tanpa getaran, memiliki kemampuan  mengalir  dengan  sendirinya  dan  dapat mengisi  celah  pada  bekisting  sepenuhnya  serta  mencapai pemadatan  maksmial  bahkan  untuk  struktur  yang  sempit [5].
Menurut  [6],  dalam  studi  eksperimental  terhadap  sifat mekanis self  compacting  concrete (SCC)    dan  beton konvensional  (CC),  diperoleh  bahwa  SCC  menunjukan kekuatan  tekan  dan fracture  energy yang  lebih  tinggi daripada CC.
2.2. Material Bahan Penyusun Beton Self Compacting Concrete
2.2.1. Semen Portland
Semen  portland dapat  diartikan  sebagai  semen  hidraulik yang  tersusum  atas  komponen  penting  seperti  kalsium silikat  [7].  S emen  portland terbagi  dalam  5  jenis berdasarkan penggunaannya yakni [8]:
1.  Semen  Tipe  I,  Penggunaannya  umum  dan  tanpa persyaratan khusus.
2.  Semen  Tipe  II,  penggunaanya  pada  kondisi  yang membutuhkan  daya  tahan  terhadap  sulfat  atau  panas sedang.
3.   Semen Tipe III, membutuhkan kekuatan tinggi di awal setelah pengikatan terjadi.
4.   Semen  Tipe  IV,  penggunaannya  memerlukan  panas hidarasi yang rendah.
5.   Semen Tipe V, penggunaanya memerlukan  ketahanan tinggi terhadap sulfat.

## 2.2.2. Air
Menurut  [9],  fungsi  air  pada  pembuatan  beton  adalah untuk  mereaksikan  semen  sehingga  mengikat  dengan agregat  serta  untuk  mempermudah  pembuatan  beton.  Air yang  digunakan  dalam  kondisi  bebas  dari  senyawa- senyawa berbahaya yang dapat menurunkan kualitas beton.

## 2.2.3. Agregat Kasar
Berdasakan  [9],  standar  ukuran  butir  agregat  kasar  dalah minimal sebesar 5 mm dan untuk agregat kasar maksimal berukuran  40  mm.  Ukuran  maksimum  beton  ditentukan sesuai  dengan  persyaratan  agregat,  agar  dapat  dengan mudah mengisi bekisting dan celah di antara tulangan.
Recycled  concrete  aggregate (RCA)  merupakan  agregat kasar  yang  diperoleh  dari  limbah  beton  bekas  dan kemudian  dihancurkan  kembali  untuk  digunakan  sebagai agregat  dalam  campuran  beton.  Sumber  utama  agregat sekunder  adalah  limbah  konstruksi  dan  pembongkaran.
Sebagian  besar  sampah  dibuang  begitu  saja  sebagai sampah.  Dengan  demikian,  penggunaan  beton  lama merupakan  cara  yang  efisien  untuk  menghasilkan  beton untuk bangunan baru [10].

## 2.2.4. Agregat Halus
Berdasarkan [11], agregat halus merupakan agregat dengan butirannya lolos pada saringan 4,75 mm atau no.4, dimana ukuran  partikel  bervariasi  dari  0,15  hingga  5  mm.  Pasir dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu:
1.   Pasir dari atas bumi
2.   Pasir sungai dari sungai
3.   Pasir laut dari pantai

## 2.2.5. MasterGlenium ACE 8595
MasterGlenium ACE  8595  merupakan superplasticizer berbasis polycarboxylate  ether (PCE)  yang  ideal  untuk aplikasi  cor  dan premix . MasterGlenium  ACE  8595 diformulasikan  secara  khusus  dengan  bahan  aktif  untuk memberikan retensi udara yang rendah dari produk beton pracetak,  ketahanan  kelembaban  yang  sangat  baik  dan dispersibilitas semen yang sangat baik.
Menurut [12], kelebihan MasterGlenium ACE® 8595 : 1.  Kemampuan pengurangan air yang tinggi dibandingkan konvensional.
2.  Permeabilitas rendah dan beton daya tahan tinggi.
3.  Kekuatan self  compact dan  tingkat flowability yang tinggi untuk kemudahan penempatan dan pemadatan 4.  Mengoptimalkan siklus curing dengan memperpendek curing
Menurut [4], penggunaan superplasticizer MasterGlenium ACE  8595  pada  beton  akan  meningkatkan workability , kuat tekan dan perubahan koefisien umurnya.

## 3. METODOLOGI
Metode  penelitian  adalah  studi  eksperimental  yang dilakukan di laboratorium dengan acuan metode [13], serta material yang digunakan sebagai berikut :
1. Semen  yang  digunakan  adalah Portland  Composite Cement (PCC) produksi PT. Semen Padang.
2. Air yang  digunakan  adalah  air  dari  sumur Laboratorium  Program Studi Teknik Sipil  Universitas Lancang Kuning.
3. Agregat  kasar  merupakan  batu  olahan crusher yakni
batu  pecah  ( split )  yang  sudah  dicuci  terlebih  dahulu yang berasal dari Batu Besurat, Candi Muara Takus dan recycled  concrete  aggregate yang  merupakan  limbah beton  pecah  yang  berasal  dari  Laboratorium  Program Studi Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning.
4. Agregat  halus  yang  digunakan  adalah  pasir crusher yang bersumber dari Batu Besurat, Candi Muara Takus.
5. MasterGlenium ACE 8595

## 3.1. Rancangan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  ini  diawali  dengan  menghancuran limbah  pecahan  beton  lalu  diayak  dengan  saringan sehingga  didapat  ukuran  agregat  kasar  berukuran  9,5-20. Perbandingan agregat kasar 50% (RCA) dan 50% (NCA) dengan  variasi  fas  yakni  0,40;  0,45;  0,50;  0,55  dan  0,60. Bahan  tambah  atau  aditif  berupa MasterGlenium ACE 8595 dengan  dosis  1,2%  dari  berat  semen.  Rancangan benda uji dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Rancangan Benda Uji
Komposisi Agregat Kasar (%) Fas Master Glenium (%) Jumlah Benda Uji Recycled Concrete Aggregate
(RCA)
Normal Concrete Aggregate (NCA) 50 50 0,40 1,2 3 50 50 0,45 1,2 3 50 50 0,50 1,2 3 50 50 0,55 1,2 3 50 50 0,60 1,2 3 Total Benda Uji 15

## 3.2. Pembuatan dan Perawatan Benda Uji
Pembuatan benda uji dibuat untuk mengetahui nilai slump- flow dan  kuat  tekan  beton  SCC.  Jumlah  benda  uji  yang dibuat  sebanyak  15  sampel  dengan  benda  uji  berbentuk silinder  yang  berdiameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm. Setelah  dilakukan  pembuatan  benda  uji  selanjutnya dilakukan  perawatan  atau curing yakni  dengan  cara merendam  benda  uji  selama  28  hari  untuk  kemudian dilakukan pengujian tekan.

## Gambar 1. Benda Uji

## 3.3. Pengujian Benda Uji

## 3.3.1. Slump-flow
Pengujian Slump-flow merupakan  pemeriksaan  utama bahwa  konsistensi  dari  beton  segar  sesuai  dengan spesifikasi [5] :
1.  SF  1  (550  –  650  mm),  cocok  untuk  struktur  beton bertulang  atau  ringan,  coran  dengan  sistem  pompa injeksi dan bagian yang relatif kecil untuk menghindari sirkulasi horizontal yang panjang.
2.   SF  2  (660  –  750  mm),  cocok  untuk  banyak  aplikasi umum seperti dinding dan kolom.
3.   SF  3  (760  –  850  mm),  biasanya  diproduksi  dengan ukuran agregat maksimum 16 mm dan pengaplikasiannya  secara  vertikal  pada  struktur  yang sangat kompleks dan padat
3.3.2. Pengujian Slump-flow Time T-50
Slump-flow time T-50 merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kerucut ketika mulai terlepas dari pelat dasar hingga SCC  menyentuh  batas  lingkaran  diameter  500  mm. Viscosity atau kekentalan beton dapat dinilai dengan nilai slump-flow time T-50 selama pengujian slump-flow. Pada slump-flow  time T-50  mempunyai  standar  untuk dimasukkan dalam kategori beton SCC yakni dalam waktu 2-5 detik [5].

## 3.3.3. Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilakukan setelah sampel SCC berumur  28  hari.  Pengujian  dilakukan  dengan  mesin  uji tekan. Dari hasil pengujian akan diperoleh nilai kuat tekan pada  SCC.  Kekuatan  beton  didapat  dari  pembebanan dengan  gaya  tertentu  sampai  benda  uji  hancur.  Nilai kekuatan terhadap tekan dihitung berdasarkan  [14] sesuai dengan persamaan (1) berikut:
𝑓 ′ 𝑐 = 𝑃 𝐴 (1)
Keterangan :
F’c  = Kuat tekan beton   (MPa)
P = Beban maksimum   (N) A = Luas benda uji
(mm 2 )

## 3.4. Bagan Alir Penelitian
Bagan alir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perancangan Campuran (Mix Design)
Dari  hasil  uji  pendahuluan  agregat  yang  dilakukan laboratorium,  maka  direncanakan  campuran  beton  SCC untuk  1  m 3 .  Mengacu  pada  [5],  desain  campuran  SCC dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode trial  and error .sesuai tabel 2.

## Tabel 2. Campuran Beton
Semen Agregat Kasar Agregat Halus Air Aditif NCA RCA (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (%) 488 501,725 501,725 641,550 195 1,2 433 510,000 510,000 680,000 195 1,2 390 514,185 514,185 714,630 195 1,2 355 511,290 511,290 771,420 195 1,2 325 503,515 503,515 816,970 195 1,2 4.2. Pengujian Slump-flow dan Slump-flow Time T-50
Hasil  pengujian slump-flow dan slump-flow  time T-50 dapat dilihat pada tabel 3, gambar 3 dan 4.
Tabel 3.   Hasil Pengujian Slump-flow dan Slump-flow Time T-50
Dari  hasil  pengujian  didapatkan  didapat  nilai slump-flow yang  sesuai  dengan  syarat  beton  SCC  berdasarkan  pada [13] yaitu berkisar antara 650 – 760 mm. Nilai slump-flow tertinggi  terdapat  pada  variasi  faktor  air  semen  0,60. Hubungan  variasi  faktor  air  semen  dengan slump-flow dapat di lihat pada gambar 3.
Gambar 3. Hubungan Variasi Faktor Air Semen dengan Slump-flow
y = -1714,3x 2 + 2314,3x - 8 R² = 0,9563 600 625 650 675 700 725 750 775 800 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 Sl ump Fl o w (cm ) Faktor Air Semen Komposisi Agregat Kasar
(%) Faktor Air Semen Slump-flow (mm) T-50 (detik) RCA NCA 50 50 0,40 650 4,5 50 50 0,45 670 4,2 50 50 0,50 730 4,0 50 50 0,55 750 3,8 50 50 0,60 760 3,8
Mulai Studi Literatur Pembuatan Benda Uji Pengujian Pendahuluan Analisis Dan Pembahasan Pengujian Slump-flow dan Time T-50 Perawatan Benda Uji Pengujian Kuat Tekan Kesimpulan Dan Saran Selesai
Dari  gambar  3,  dengan  menggunakan  analisa  regresi polynomial  orde  2  diperoleh  persamaan  y  =  -1714,3x 2 + 2314,3x  –  8  dengan  nilai  r²  =  0,9563  dan  r  =  +0,9779. Hubungan variasi faktor air semen dengan slump-flow time T-50 dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Hubungan Variasi Faktor Air Semen dengan Slump-flow Time T-50
Pada  gambar  4,  dengan  menggunakan  analisa  regresi polynomial  orde  2  diperoleh  persamaan  y  =  17,143x 2 - 20,743x  +  10,06  dan  didapat  nilai  r²  =  0,9935  dan  r  =  - 0,9779.

## 4.3. Kuat Tekan
Untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  benda  uji  maka dilakukan  pembebanan  uji  tekan.  Hasil  pengujian  kuat tekan dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Komposisi Agregat Kasar (%) Faktor Air Semen Benda Uji Beban (KN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) RCA NCA 50 50 0,40
1 680 32,570 32,331 2 665 31,852 3 680 32,570 50 50 0,45 1 650 31,133 30,974 2 650 31,133 3 640 30,654 50 50 0,50 1 580 27,781 27,541 2 565 27,062 3 580 27,781 50 50 0,55
1 520 24,907 25,466 2 540 25,865 3 535 25,625 50 50 0,60 1 500 23,949 24,108 2 520 24,907 3 490 23,470
Pada  tabel  5  diperoleh  hasil  bahwa kuat tekan rata  – rata yang  paling  tinggi  terdapat  pada  fas  0,40  yakni  sebesar 33,272  MPa  dan  kuat  tekan  rata  –  rata  terendah  terdapat pada fas 0,60 yakni sebesar 24,130 MPa. Grafik hubungan hasil pengujian kuat tekan beton dengaan nilai fas seperti
terlihat pada gambar 5.
Gambar 5. Hubungan Variasi Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan
Dari  Gambar  5  diperoleh  persamaan  y  =  38,771x 2 – 82,675x + 59,535 dengan nilai r² = 0,9637 dan r = -0,9817.

## 4.4. Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  didapatkan  didapat  nilai slump-flow yang  sesuai  dengan  syarat  beton  SCC  berdasarkan  pada [13]  dimana  pada  variasi  fas  0,40  nilai slump-flow termasuk pada spesifikasi SF 1  yaitu berkisar antara 550 – 660  mm  yang  sesuai  untuk  struktur  beton  bertulang  atau ringan,  coran  dengan  sistem  pompa  injeksi.  Sedangkan pada variasi fas 0,45 – 0,55 nilai slump-flow termasuk pada spesifikasi SF 2 yaitu berkisar antara 670 – 750 mm yang sesuai  untuk  dinding  dan  kolom.  Pada  nilai slump-flow tertinggi pada variasi fas 0,60 termasuk pada spesifikasi SF 3    yaitu  berkisar  antara  760  –  850  mm  yang  biasanya diproduksi dengan ukuran agregat maksimum 16 mm dan pada struktur yang sangat kompleks dan padat.
Berdasarkan  hubungan  variasi  fas  dengan slump-flow persamaan y = -1714,3x 2 + 2314,3x – 8 dengan nilai r² = 0,9563 dan r = +0,9779. Sesuai dengan [15] nilai koefisien korelasi (r) positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang  berbanding  lurus  antara variabel  bebas  yaitu  variasi fas  dengan  nilai slump-flow, dimana  semakin  rendah  fas maka  semakin  kecil  nilai slump-flow ,  begitu  sebaliknya, dengan  meningkatnya  nilai  fas  maka  semakin  besar  pula nilai slump-flow . Nilai r yang berkisar diantara 0,80 – 1,00 menunjukkan bahwa terdapat  hubungan  yang sangat  kuat antara variasi faktor air semen dengan slump-flow.
Sedangkan pada  hubungan  variasi  fas dengan slump-flow time T-50 diperoleh persamaan  y = 17,143x 2 - 20,743x + 10,06  dan  didapat  nilai  r²  =  0,9935  dan  r  =  -0,9779 sedangkan  pada  hubungan  variasi  fas  dengan  kuat  tekan SCC diperoleh persamaan y = 38,771x 2 – 82,675x + 59,535 dengan  nilai  r²  =  0,9637  dan  r  =  -0,9817.  Sesuai  dengan [15]  nilai  koefisien  korelasi  (r)  negatif  menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara variabel  bebas  yaitu  variasi  fas  dengan  nilai slump-flow time T-50 dan kuat tekan SCC , dimana semakin rendah fas maka  semakin  kecil  nilai slump-flow  time  T-50 dan  kuat
y = 17,143x 2 - 20,743x + 10,06 R² = 0,9935 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 V is co si ty (deti k ) Faktor Air Semen y = 38,771x 2 - 82,675x + 59,535 R² = 0,9637 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 Ku a t Tek a n (M P a ) Faktor Air Semen
tekan SCC, begitu sebaliknya, dengan meningkatnya nilai fas  maka  semakin  besar  pula  nilai slump-flow  time  T-50 dan kuat tekan SCC.  Kedua  nilai r  juga  berkisar diantara 0,80 – 1,00 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variasi faktor air semen dengan slump- flow time T-50 dan kuat tekan SCC .

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  mengenai  studi eksperimental recycled  concrete  aggregate pada self compacting  concrete diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai slump-flow pada self  compacting  concrete dengan  limbah  beton memenuhi atau sesuai dengan syarat [12]
2. Terdapat  hubungan  yang  berbanding  lurus  antara variasi  faktor air semen (fas) dengan  nilai slump-flow serta hubungan yang berbanding terbalik antara variasi faktor air semen (fas) dengan nilai slump-flow time T-
50 dan kuat tekan SCC.
3. Variasi faktor air semen (fas) berpengaruh sangat kuat terhadap  nilai slump-flow , slump-flow  time  T-50 dan kuat tekan self compacting concrete (SCC).

## 5.2. Saran
Saran dari penelitian adalah studi dapat dilanjutkan dengan memvariasikan  persentase  penggunaan recycled  concrete aggregate (RCA)  dengan normal  concrete  aggregate (NCA),  jenis  dan  persentase  bahan  aditif  yang  berbeda serta pada pengujian karakteristik self compacting concrete (SCC) lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  K.  Hadi,  S.  Supardi,  M.  Maruddin,  A.  A.  A. Yusuf,  and  R.  H.  Samsuddin,  “Pengaruh  Metode Self  Compacting  Concrete  (Scc)  Terhadap  Sifat
Mekanis  Beton,” PENA  Tek.  J.  Ilm.  Ilmu-Ilmu Tek. ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  32–38,  2021,  doi: 10.51557/pt_jiit.v6i1.642.
[2] H.  Zen,  G.  Yanti,  and  S.  W.  Megasari, “Pemanfaatan Recycled Concrete Aggregate Pada Beton  Porous,” J.  Rekayasa  Konstr.  Mek.  Sipil , vol.  04,  no.  September,  pp.  85–90,  2021,  doi: 10.54367/jrkms.v4i2.1363.
[3] K.  Kusumawardhana  and  T.  Teguh,  “Pengaruh Penggunaan  Agregat  Kasar  Beton  Limbah Terhadap  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton Normal,” J. Univ. Pertamina , vol. 53, no. 9, 2013.
[4] R.  Simanullang  and  T.  Sitorus,  “Pengaruh Penambahan Superplasticizer Masterglenium ACE 8595  Terhadap  Kuat  Tekan  dan  Koefisien  Umur
Beton”.
[5] EFNARC, BIBM, CEMBUREAU, EFCA, ERMCO, 2005, The European Guidelines for Self- Compacting Concrete .
[6] M.  Arezoumandi,  M.  Ezzell,  and  J.  S.  Volz,  “A Comparative Study of The Mechanical Properties,
Fracture  Behavior,  Creep,  and  Shrinkage  of Chemically  Based  Self-Consolidating  Concrete,” Front. Struct. Civ. Eng. , vol. 8, no. 1, pp. 36–45,
2014, doi: 10.1007/s11709-014-0243-0.
[7] ASTM  C150/C150M,  “Astm  C  150,” ASTM  C 150/ C150M-15 Stand. Specif. Portl. Cement.
[8] Badan Standarisasi Nasional Indonesia, 2015, SNI 2049:2015.  Semen  Portland.  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta.
[9] S.  Latjemma,  S.  Tahir,  and  Haris,  “Studi Pemanfaatan  Limbah  Kulit  Kerang  sebagai Agregat  Kasar  pada  Beton  Normal,” Siimo  Eng. , vol. 4, pp. 29–38, 2020.
[10] K.  Ramadevi  and  R.  Chitra,  “Concrete  using recycled  aggregates,” Int.  J.  Civ.  Eng.  Technol. , vol. 8, no. 9, pp. 413–419, 2017.
[11] A.  Mahendra,  “Pengaruh  Limbah  Katalis  dan Terak Logam Sebagai Substitusi Semen dan Pasir Terhadap Self Compacting Concrete,” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
[12] G. Ace and G. Stream, “MasterGlenium ACE 391 MasterGlenium ACE 391.
[13] Badan Standardisasi Nasional, 2008, SNI 1972:2008.  Cara  Uji  Slump  Beton,  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[14] Badan Standardisasi Nasional, 2011, SNI 1974:2011.  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan Benda  Uji  Silinder,  Badan  Standarisasi  Nasional, Jakarta.
[15] R.  Ananda  and  M.  Fadhli, Skatistik  Pendidikan . Medan: CV. Widya Puspita, 2018.